0,52 
m 
N.° 1. Segunda fusión con 10 por 100 de 
óxido de hierro 
N.° 2. Segunda fusión con 10 por 100 de 
óxido de hierro sin manganeso ... 
0,18 
» 
1,10 
De estas análisis puede deducirse que, en el reíinado de la 
fundición, el manganeso sirve para expulsar una gran cantidad 
de silicio. 
De lodos ios experimentos anteriores resulla, que en las 
operaciones del reíinado según se practican en la industria: 
1. ° El fósforo de las fundiciones no es separado por el 
manganeso. 
2. ° El azufre, aun sin retinar, puede desaparecer en pré“ 
sencia del manganeso. 
3. ° El silicio es en gran parte arrastrado por el manga 
neso cuando se refina la fundición. 
Por lo demás, estas observaciones están confirmadas por la 
experiencia: los minerales que antes hemos citado, y que dan 
los mejores aceros, contienen con mucha frecuencia azufre, 
aunque nunca fósforo; y cosa notable, aunque estos minerales 
contengan piritas cobrizas, las fundiciones que provienen de 
ellos no tienen sin embargo azufre. 
No se limita á esto el papel del manganeso; aunque este 
metal no sea un cuerpo acerante, como lo ha demostrado muy 
bien Karsten, es indudable sin embargo que tiene la propiedad 
de dar los mejores aceros, y sobre todo los mas duraderos, 
cuya propiedad se explica fácilmente fundándose en los hechos 
que anteriormente he indicado. 
Cuando se añade á una fundición gris cuyo carbón se halla 
en gran parte en estado libre, una cantidad suficiente de man- 
ganeso metálico, se obtiene una fundición blanca, en la que 
aquel existe casi completamente en estado combinado. El 
efecto es ei mismo en el acero : una dosis muy pequeña de 
manganeso basta para retener el carbón en estado de combina- 
ción, y dar, por consiguiente, al metal las propiedades que 
caracterizan tan claramente al acero de buena calidad. Sin em- 
bargo, el acero no deberá nunca contener mas de rifo de man- 
ganeso; pasando de este límite se vuelve duro y quebradizo, 
